SÉANCE DU 5 MAI 1902. Io55 



être séparé complètement du cadmium par distillation dans le vide en 

 raison de la volatilité notable du premier, on pouvait cependant utiliser 

 ces alliages à la préparation, à l'état de pureté, de certains dérivés du stron- 

 tium, en pailicidier de son liydrure, cpii n'avait pas encore été obtenu. 



» La formation de cet hydrure à partir tles alliai;es en question présente 

 certaines particularités sur lesquelles je reviendrai prochainement; mais 

 cependant, dans leur ensemble, les propriétés de cet hydrure se rap- 

 prochent de celles deTliytlrure de calcium, si bien étudié par M. JVIoissan. 

 Au contraire, les conditions de sa formation semblent l'éloigner de l'hy- 

 drurc de baryum de M. Guntz('), puisque l'hydrure de strontium s'obtient 

 facilement pur vers 65o°en partant de l'alliage strontium-cadmium, tandis 

 qu'il faut chauffer vers i4oo° pour obtenir l'hydrure de baryum au moyen 

 de l'amalgame de baryum. A priori, il est difficile d'admettre que ce soit 

 la présence du cadmium dans un cas, du mercure dans l'autre, qui déter- 

 mine une aussi grande différence dans la faculté d'absorption de l'hydro- 

 gène par deux métaux ayant des propriétés que l'on admet généralement 

 devoir être très voisines. 



n C'est cette divergence qui m'a amené à étudier comparativement les 

 conditions de formation et de décomposition des hydrures alcalino-terreux. 

 Ne pouvant former ces hydrures à partir des métaux libres, puisque, seul 

 parmi eux, le calcium est connu à l'état de pureté, j'ai dû m'adressera des 

 alliages de ces métaux avec un métal facilement volatil, tel que le mercure 

 ou le cadmium. Les alliages des métaux alcalino-terreux avec le cadmium 

 étant plus faciles à obtenir purs et plus concentrés que les amalgames 

 correspondants, ce sont eux que j'ai utilisés de préférence. 



» J'ai déjà décrit la préparation et les propriétés de l'alliage cadmium- 

 strontium. Ceux du baryum et du calcium peuvent être obtenus d'une ma- 

 nière analogue. 



» On place, dans un creuset en fer à couvercle vissé, un mélange de loos de cad- 

 mium, 5os de sodium et 225s d'iodure de baryum ou i^Ss d'iodure de calcium parfai- 

 tement secs, puis on chauffe au rouge cerise pendant deux heures environ. Dans les 

 deux cas, on trouve au fond du creuset les alliages formant une couche parfaitement 

 fondue surmontée d'une certaine quantité de sodium inaltéré et d'iodure de sodium. 



» La teneur en métal alcalino-terreux des alliages ainsi obtenus est en moyenne de 

 16 à 18 pour 100. Ceux-ci peuvent être facilement enrichis par distillation dans le vide 

 à une température assez basse pour que l'on puisse opérer dans un tube de verre. En 

 chauffant ainsi ces alliages à la température la plus élevée que puisse supporter le 



(') Comptes rendus, t. CXXXII, p. 968. 



